142 



grösseren hohlen Krystallen desselben Typus (Durchschnitt _ c 

 Fig. 9) durch Losbrechen der dünnen Wände // ooP (110) ge- 

 wonnen sind, im letzteren Falle etwa unter Anwendung der 

 bei Chlorbaryum von mir beschriebenen Druckvorrichtung 

 (1. c, p. 134. Taf. IV. Fig. 7), so kann man die stattgehabte 

 Deformation auch optisch nachweisen. Es erscheinen, wie in 

 den natürlichen Zwillingen nach ocPöd (100). parallel c ver- 

 laufende Interferenzstreifen, welche an die Grenze der de- 

 formirten Theile gebunden sind. Diese Grenzen markiren sich 

 bei den losgebrochenen Blättchen namentlich auch durch die 

 nach der Deformation treppenartig verlaufenden Wände der 

 Mutterlaugen-Einschlüsse, deren Umrisse vor der Deformation 

 nur schwach und ziemlich gleichmässig gekrümmt erscheinen. 

 An etwas dünner geschliffenen Plättchen der Art ist auch zu 

 erkennen, dass die verzwillingten Theile nicht ganz gleich- 

 zeitig auslöschen, eine Bestimmung der Auslöschungsschiefe 

 gelang indessen nicht wegen der zwischenliegenden einander 

 überlagernden Theile. Dagegen wurde aus einem nach a 

 deformirten Krystall ein brauchbarer Schliff parallel {010} (an- 

 nähernd) erhalten. An demselben konnte festgestellt werden, 

 dass die Elasticitätsaxe et im stumpfen Winkel ß liegt und mit 

 der Axe c einen Winkel von f — 1° einschliesst ; dass die de- 

 formirten Theile. äusserlich noch an den wohl erhaltenen ver- 

 schobenen Umrisslinien erkennbar, auslöschen nach Drehung 

 der Richtung c um \ — 1° nach der entgegengesetzten Seite 

 wie der Haupttheil. alle gleichzeitig unter sich. 



Die durch die Deformation a erhaltenen Zwillinge sind 

 geometrisch unsymmetrisch, während die natürlichen wenig- 

 stens insofern fast stets symmetrisch sind, als an beiden 

 Individuen dieselben Formen auftreten. Formen — Pöö (101) 

 und — 2Pöo (201), welche durch die Deformation a entstehen, 

 wurden an den natürlichen Zwillingen niemals beobachtet: 

 ebenso keine polysynthetische Zwillingsstreifimg. auch ver- 

 einzelte Lamellen nur ganz selten. Es ist das bemerkenswerth 

 gegenüber den Krystallen von Chlorbaryum, wo Zwillings- 

 streifung gewöhnlich, und die Begrenzung der Lamellen viel- 

 fach derjenigen der künstlich erzeugten durchaus gleich war. 

 Vielleicht ist die gegenüber Chlorbaryum sehr grosse Ver- 



